( 3o4 ) 

 gène avec le calcaire , la chaux n'agira que partiellement sur la silice et sur 

 l'alumine. Les combinaisons qui se formeront ainsi seront composées d'une 

 manière variable , et , . par suite , ne se prêteront pas également aux actions 

 que doit déterminer Peau pendant la préparation des mortiers et après 

 l'immersion. En d'autres termes , la désagrégation sera inévitable. 



» Les auteurs se réservent de citer dans la deuxième partie de leur Mé- 

 moire plusieurs faits qui mettent en pleine évidence cette nécessité de l'ho- 

 mogénéité des matières premières. Dans le chapitre relatif aux procédés 

 d'analyse, ils insistent particulièrement sur les opérations préliminaires 

 assez simples qui permettent de reconnaître à quel degré les bancs calcaires 

 possèdent cette qualité précieuse qui ne peut être suppléée que par des 

 procédés dispendieux , tels que les doubles cuissons et les broyages. 



» Il ne nous est pas possible , et il serait d'ailleurs d'un intérêt relative- 

 ment secondaire de suivre ici les auteurs dans le détail des analyses chimi- 

 ques faites par M. Rivot dans le laboratoire de l'Ecole des Mines, et aux- 

 quelles il a soumis successivement , et en nombre considérable, des calcaires 

 argileux et siliceux , des chaux hydrauliques, des ciments naturels ou arti- 

 ficiels, des ciments et mortiers immergés depuis un temps plus ou moins 

 long, enfin des pouzzolanes naturelles ou artificielles. Nous nous bornerons 

 à dire qu'après avoir indiqué la marche à suivre et les précautions à prendre 

 pour reconnaître les qualités de ces divers matériaux et pour y distinguer 

 les états de combinaison de la chaux , de la silice et de l'alumine , les au- 

 teurs mettent en évidence les causes d'erreur et d'incertitude qu'on ren- 

 contre dans les différents dosages, et en font ressortir cette conclusion : 

 qu'en général il n'y a pas de conséquences utiles à déduire de l'analyse d'un 

 seul échantillon , mais qu'il faut procéder à des examens multipliés et com- 

 parer entre eux les résultats fournis par un grand nombre de matériaux 

 placés à peu près dans les mêmes conditions. 



» Avant d'entreprendre la discussion des résultats de leurs analyses, les 

 auteurs présentent des considérations détaillées sur les propriétés chimiques 

 et sur les actions réciproques des différents corps entrant dans la composi- 

 tion des mortiers, des ciments et des pouzzolanes, et notamment sur le 

 rôle que jouent dans les matériaux hydrauliques la silice et l'alumine. 



» Quand la silice se présente dans les calcaires, sans mélange d'argile et 

 à l'état de sable quartzeux à grains fins (calcaires des carrières du Theil), la 

 cuisson, si elle est bien faite, détermine la combinaison de la presque tota- 

 lité du sable avec une partie de la chaux et l'expulsion complète de l'acide 

 carbonique. La chaux hydraulique ainsi obtenue est un mélange de sili- 



